— 640 — 



Si spiega così la tendenza, prevalente nell' industria, di completare o addi- 

 rittura sostituire nelle operazioni di collaudo le prove di resistenza eoo 

 prove anche soltanto indirette, ma suscettibili di essere eseguite sui pezzi da 

 collaudare senza che questi ne restino in modo alcuno danneggiati. * 



In realtà, se con apposite esperienze preliminari noi ci siamo assicurati 

 che le proprietà resistenti che riteniamo di dover esigere in un dato mate- 

 riale si presentano sempre associate a qualche altra proprietà secondaria la 

 cui determinazione soddisfi alle condizioni testé imposte, ci si potrà riferire ad 

 essa per l'accettazione o meno dei pezzi Uniti. È così che, essendosi consta- 

 tato che la resistenza di certi tipi di acciai sta sempre in un dato rapporto 

 con la durezza superficiale misurata col metodo del Brinell, la macchina da 

 questi proposta per le prove di durezza ha potuto venir utilizzata per la 

 misura indiretta delle resistenze. 



Ma l'enorme produzione giornaliera di proietti, a cui la nostra industria 

 deve oggi far fronte, ci ha ormai condotti a considerare la stessa prova Brinell 

 come troppo laboriosa per poter essere eseguita sopra un sufficiente numero 

 di bossoli. 



Si è pertanto sentito il bisogno di un metodo di prova semplice e rapido 

 si da poter essere praticato, se non su tutti, almeno su di un'alta percen- 

 tuale dei proietti che giornalmente escono dalle nostre officine. 



Una prova secondaria suscettibile di rispondere a questi requisiti ci è 

 sembrato di trovarla studiando le proprietà magnetiche degli acciai utiliz- 

 zati in questa industria. 



Che tra le prore magnetiche e le prove di durezza esistesse una con- 

 nessione assai stretta, era ben noto: la cosa aveva anzi fornito argomento ad 

 una bella relazione letta da Charles W. Burro ws al VI Congresso dell'Asso- 

 ciazione internazionale per le prove sui materiali tenutosi in New York nel 

 settembre del 1912 (')• 



In pochi casi però questa connessione ci sembra suscettibile di essere 

 sfruttata così vantaggiosamente come nel collaudo dei proietti. 



Le operazioni di trattamento termico in cui il bossolo acquista la neces- 

 saria durezza vengouo infatti nelle nostre officine eseguite quando questo ha 

 già subita una prima lavorazione meccanica, detta sgrossatura, nella quale 

 esso e stato portato a dimensioni assai prossime a quelle che dovrà avere a 

 lavorazione ultimata. I limiti di tolleranza imposti nelle operazioni di sgros- 

 satura sono tali che si può praticamente ritenere costante la massa del bos- 

 solo. Soltanto la sua superficie può ancora, dipendentemente dal grado non 

 molto avanzato della lavorazione, presentare irregolarità diverse da bossolo 

 a bossolo. 



( l ) Cfr. Communications de r Asso ciati on interaationale pour l'essai dts matériaux. 

 voi. II, IX 1. 



